Natürliches System der Eisennieteoriten. 



1069 



jener Strecken als wichtig, auf denen Mischbarkeit und Nicht- 

 mischbarkeit von Fe und Ni besteht (Fig. 2). 



Von bis 6% Ni besteht völlige Mischbarkeit zwischen 

 Fe und Ni. Bei 6% Ni ist die Sättigung der Lösung er- 

 erreicht und entspricht die Mischung dem Kamacit (Rinne's 

 nickelarmer Nickelferrit). Einige wenige Kamacite mit einem 

 Nickelgehalt unter 6^^, niemals unter S^/^, sind ungesättigte 

 Mischkrystalle. 



Von 6 bis 49% Ni-Gehalt besteht Nichtmischbarkeit 

 zwischen Fe und Ni. Die feste Lösung entmischt sich auf 

 der nickelarmen Seite zu Kamacit, Taenit und Plessit und 

 auf der nickelreichen Seite zu Taenit und Plessit. Zwischen 

 den nickelarmen und nickelreichen Gliedern verläuft die 



j\risfhh(irkeit 



h'tunncit 



1 s 3 



Xu-htinisrlilmrheit rviilü bis SS l>i'zifli<-ntJifh i9°^^'i 



Kamaeit - 

 Taejiit -Plessit 



rh's.sil 



10 11 j: 13 it IS Je 17 11 19 :i> :t cc M :'4 ;• 



Tfieiiil - Flcssit — » 



KN 



Tic o<j Om nf Off 



TnPl 



P: 

 Fig. 2. 



Zone des eutektoiden Gemenges von Kamacit und 

 Taenit, des Plessits. 



Die Gesamtstrecke der Nichtmischbarkeit entspricht 

 Rinne's Lacune = Mischungslücke. Die obere Grenze der 

 Mischungslücke ist uns gegenwärtig nicht genau bekannt. 

 Nach Smith hat der Taenit einen Nickelgehalt von nicht 

 weniger als 370/^ Ni. Dieser Zahl nähert sich Fletcher's 

 Analyse eines Taenits mit 38Vo Ni. Dagegen gibt Sjöström 

 den Nickelgehalt eines Taenits aus Beaconsfield mit 49 o/^ an, 

 was augenblicklich der höchstausgewiesene Nickelgehalt eines 

 Taenits ist. 



Ebenso wie die oberste Grenze der Mischungslücke 

 nicht endgültig festgelegt ist, so wenig sicher ist auch die 

 Zone des eutektoiden Gemenges des Plessits abgegrenzt. Der 

 höchstbestimmte Durchschnittsgehalt eines Meteoreisens an 



